## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Studi Eksperimental Balok Beton Bertulang Menggunakan Serat Batang Sagu pada Campuran Beton
Rahman 1 , Zahranillah Sukman 2 , Hanafi Ashad 3 , Arsyad Fadhil 4 , Muh. Syarif BP 5
1,2,3,4,5) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo Km 05 Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
1) ramlirahman170@gmail.com ; 2) zahranillaskmn@gmail.com ; 3) hanafi.ashad@umi.ac.id ; 4) arsyad.fadhil@umi.ac.id ;
5) muhammad.syarif@umi.ac.id

## ABSTRAK
Hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat pada beton seperti kekuatan dan daktilitas beton bertulang yakni menggunakan serat. Serat yang digunakan adalah batang sagu. Tujuan penelitian ini mengetahui konstibusi serat batang sagu terhadap sifat mekanik dan pola retak beton,  persentase  serat  batang  sagu  terhadap  sifat  mekanik  dan  perbandingan  pola  retak dengan  adanya  tambahan  serat  dan  tidak  adanya tambahan  serat.  Penelitian  ini  dilakukan selama satu bulan dengan metode pengujian material semen, agregat kasar dan halus serta presentase serat batang sagu yang digunakan yakni 0%, 2,5%; 5%; 7,5%; 10%; dan 12,5%
kemudian dilakukan pengujian kuat tekan, kuat tarik lentur dan kuat tarik belah, kemudian dianalisa serta pembahasan dari hasil penelitian. Dari pengujian pengaruh serat batang sagu terhadap kuat tekan, diperoleh tanpa serat batang sagu adalah 22,36 Mpa, dengan serat batang sagu 2,5% sebesar  22,93 Mpa, 5,0% sebesar 23,50 Mpa, 7,5% sebesar 24,06 Mpa; 10% sebesar 24,63 dan 12,5% sebesar 21,80 Mpa. Serat batang sagu terhadap tarik belah, tanpa tambahan serat batang sagu 2,34 Mpa; 2,5% sebesar 2,85 Mpa; 5,0% sebesar 3,30 Mpa; 7,5% sebesar 3,61 Mpa; 10% sebesar 3,81 Mpa; dan 12,5% sebesar 3,40 Mpa. Serat batang sagu terhadap tarik lentur, tanpa tambahan serat batang sagu  adalah 3,75  Mpa; 2,5% sebesar 4,17 Mpa; 5,0% sebesar 4,55 Mpa; 7,5% sebesar 4,62 Mpa; 10% sebesar 4,79 Mpa dan 12,5% sebesar 3,99 Mpa.
Kata Kunci: Beton bertulang, kuat tekan, serat batang sagu

## ABSTRACT
One thing that can be done to improve the properties of concrete such as the strength and ductility of reinforced concrete is to use fibers. The fiber used is sago stems. The purpose of this study was to determine the contribution of sago stem fiber to the mechanical properties and crack pattern of concrete, the percentage of sago stem fiber to the mechanical properties and the comparison of the crack pattern in the presence of additional fiber and the absence of additional fiber. This research was conducted for one month with the method of testing the material for cement, coarse and fine aggregates and the percentage of sago stem fiber used, namely 0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10% and 12.5% then tested for compressive strength, flexural tensile strength and tensile strength, then analyzed and discussed from the research results.
From testing the effect of sago stem fiber on the compressive strength, obtained without sago stem fiber is 22.36 Mpa, with 2.5% sago stem fiber 22.93 Mpa, 5.0% 23.50 Mpa, 7.5% 24.06
Mpa,  10%  of  24.63  and  12.5%  of  21.80  Mpa.  Sago  stem  fiber  to  split  tensile,  without additional sago stem fiber 2.34 Mpa, 2.5% 2.85 Mpa, 5.0% 3.30 Mpa, 7.5% 3.61 Mpa, 10% 3.81 Mpa and 12.5% 3.40 Mpa. Sago stem fiber against flexural tension, without the addition of sago stem fiber was 3.75 Mpa, 2.5% of 4.17 Mpa, 5.0% of 4.55 Mpa, 7.5% of 4.62 Mpa, 10% of 4.79 Mpa and 12.5% of 3.99 Mpa.
Keywords: Reinforced concrete, compressive strength, sago trunk fiber

## 1. Pendahuluan
Beton bertulang merupakan suatu bahan struktur  yang  sering  kita  jumpai  pada pekerjaan struktur seperti pondasi, sloof, kolom,  balok,  plat  lantai,  dan  ringbal. Beton  memiliki  sifat  yang  susut  akibat pemendekan  pengeringan  temperatur yang  konstan,  Dan  rangkak  akibat pemendekan  karena  beban  yang  bekerja dalam  waktu  yang  cukup  lama.  Salah satu  usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk memperbaiki sifat – sifat pada beton baik kekuatan  maupun  sifat  daktilitas  pada beton  bertulang  dengan  menggunakan serat, serat yang digunakan disini adalah serat  batang  sagu  pada  campuran  beton. Sagu  pada  umummnya  di  Indonesia digunakan  untuk  dikomsumsi,  sari patihnya  yang  diolah  menjadi  suatu makanan  dan  menjadi  makanan  khas terutama  Sulawesi  selatan  tepatnya didaerah  luwu.sehingga  dengan  adanya produksi tersebut mengakibatkan adanya limbah  batang  sagu  yang  kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga penulis  mengangkat  judul  ini  untuk memanfaatkan  limbah  tersebut  sebagai salah  satu  bahan  campuran  beton bertulang.
Penelitian sebelumnya juga telah banyak menggunakan bahan tambah pada campuran beton di antaranya limbah baja ringan pada campuran beton mutu F’C 20 MPA  (Somantri  &  Walujodjati,  2021); limbah  tangkai  lada  (Sobarudin  & Gunawan,  2019);  serat  tandan  kosong kelapa sawit pada beton normal (Opirina et al., 2019); serat kulit durian pada beton mutu K-175 (Fuad et al., 2014); dan serat sabut  kelapa  pada  Coconut  Fiber Concrete  (CFC)  (Akbar  Syafwan  & Annisa Hayu, 2020).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui konstribusi penggunaan serat batang sagu terhadap sifat mekanik beton
dan pola retak beton, mengetahui besarnya persentase  serat  batang  sagu  terhadap  sifat mekanik  beton  terbaik  digunakan,  dan membandingkan  pola  retak  antara  balok tanpa  menggunakan  serat  batang  sagu  dan menggunakan serat batang sagu.

## 2. Metode Penelitian
Metode  pengujian  material  semen,  agregat kasar dan halus serta presentase serat batang sagu yang digunakan yakni 0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10% dan 12.5% kemudian dilakukan pengujian  kuat  tekan,  kuat  tarik  lentur  dan kuat  tarik  belah,  kemudian  dianalisa  serta pembahasan dari hasil penelitian.

## 2.1   Lokasi dan Waktu Penelitian
a. Lokasi  penelitian  di  Laboratorium Struktur dan Bahan Jurusan Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Muslim Indonesia Makassar.
b. Penelitian  ini  dilaksanakan  selama Satu bulan dengan 30 hari kalender.

## 2.2   Tahapan Penelitian
1. Persiapan Bahan Persiapan bahan meliputi kegiatan pengadaan  bahan  yang  akan  digunakan dalam  penelitian.  Metode  yang  biasa digunakan  untuk  persiapan  bahan  uji  yaitu metode  perempatan,  Bahan-bahan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain agregat  kasar,  agregat  halus,  semen  dan bahan tambah serat batang sagu.
2. Pemeriksaan Bahan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya  di  uji  di  Laboratorium  untuk mendapatkan bahan yang memenuhi syarat- syarat karakteristik material.
a. Pemeriksaan Semen
Karosin/nafta  disaring  ke  dalam  gelas ukur menggunakan kertas saring sesuai kapasitas botol Le Chatelier. Gelas ukur yang berisi karosin/nafta dituangkan ke dalam botol Le Chatelier sampai batas antara  tanda  0  dan  1  mL  Penentuan Kadar Aspal Rencana Masukkan botol LeChatelier  ke  dalam  bak  perendam dan pasang kedua termometer yaitu satu di dalam botol dan satunya lagi di dalam bak  perendam.  Timbang  sejumlah semen  dengan  ketelitian  0,05g  (kira-
kira  64g  untuk  semen  portland), masukkan ke dalam botol sedikit demi sedikit. Perendaman botol di dalam bak air  pada  suhu  tetap  selama  periode waktu  yang  cukup  untuk  mencegah perbedaan suhu botol yang lebih besar dari 0,2°C antara pembacaan awal dan akhir b. Pemeriksaan Agregat Ambil contoh agregat (sesuai kebutuhan)  dan  keringkan  contoh  uji tersebut sampai massa tetap pada suhu 110  ±  5°C  selama  ±  24  jam.  Lalu,
contoh  uji  agregat  dimasukkan  ke dalam  susunan  saringan  dan  disaring dengan  menggunakan  pengguncang analisa  saringan  mekanis  selama  ±  15 menit.  Agregat  halus  dan  kasar  yang meliputi  saringan  (ASTM  C-136), kadar air, berat volume (ASTM C-29), berat  jenis  dan  penyerapan  kasar (ASTM C-128 & ASTM C-127), kadar lumpur  (ASTM  C-117)  dan  keausan (SNI -2417-2008).
c. Rencana  campuran  &  pembuatan benda uji. Perhitungan rencana campuran  adukan  beton  (mix  design) metode SNI (standar nasional Indonesia)  untuk  beton  mutu  normal dan  beton  yang  menggunakan  limbah serat  batang  sagu  dengan  variasi  yaitu 0%,  2.5%,  5%,  7.5%,  10%,  12.5%. Pengecoran  adukan  beton  ke  dalam cetakan  berbentuk  silinder  dan  balok. Dilakukan  perawatan  dan  pengujian kuat  tekan,kuat  tarik  belah  dan  kuat tarik lentur terhadap benda uji silinder.

## 2.3   Metode Analisis Data
Untuk metode analisis digunakan metode SNI:7656  yakni  campuran  perancangan beton dengan melihat sisi ekonomis serta ketersediaan  bahan-bahan  dilapangan. Kemudahan  pekerjaan,  serta  keawetan kekuatan dan pekerja beton.
1. Menetapkan  kuat  tekan  rata-rata beton  berdasarkan  kuat  tekan  dan margin,hal  ini  tercantum  dalam SNI:2847-2013
2. Tetapkan  nilai  slump,  dan  butir maksimum agregat. Slump ditentukan berdasarkan  acuan  SNI  :  7656  tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan beton massa.
3. Tetapkan jumlah air yang dibutuhkan berdasarkan ukuran maksimum agregat dan nilai slump dari tabel 3.4. banyaknya  air  tiap  satuan  isi  beton yang  dibutuhkan  agar  menghasilkan slump tertentu tergantung pada ukuran nominal maksimum, temperature  beton,  perkiraan  kadar udara dan penggunaan bahan tambah kimia.
4. Pola  retak  pada  balok  dilakukan pengujian  dengan  mengamati  retak yang  terjadi  pada  pengujian  kuat
Tarik  lentur  dimana  diamati  retak awal  yang  terjadi  di  beban  keberapa dan  retak  terakhir  pada  saat  balok mengalami patah di beban maximum.sehingga  benda  uji  yang digunakan  ada  pada  pengujian  kuat Tarik  lentur  dengan  melakukan pengamatan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1  Hasil Penelitian
Berdasarkan  standar  metode  pengujian yang  berlaku,  dilakukan  pengujian  di Laboratorium  Struktur  dan  Bahan Universitas Muslim Indonesia. Pengujian tersebut  meliputi  karakteristik  material yang digunakan dalam  campuran  beton. Pengujian-pengujian tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Semen
a. Semen  Portland  adalah  semen hidrolis  yang  dihasilkan  dengan cara  menghaluskan  klinker  yang terutama  terdiri  dari  silikat-silikat kalsium  yang  bersifat  hidrolis dengan  gips  sebagai  bahan tambahan. Adapun hasil pemeriksaan Semen yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Program Studi Teknik Sipil FT-UMI.
Tabel 1 Hasil Pemeriksaan Semen Portland
Dari  tabel  1  diperoleh  pemeriksaan semen  di  Laboratorium  Struktur  dan
Bahan secara keseluruhan meliputi berat jenis  semen,  kehalusan  semen,  berat volume dalam kondisi padat dan gembur, konsistensi normal, waktu ikat awal dan
waktu  ikat  akhir  dalam  indeks spesifikasi,  dalam  artian  semen  yang telah  diperiksa  dapat  di  masukkan  ke dalam  perencanaan  campuran  beton. Adapun  pemeriksaan  agregat  kasar adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil pemeriksaan agregat kasar (batu pecah)
Dari  tabel  2  diperoleh  pemeriksaan agregat  di  Laboratorium  Struktur  dan Bahan  secara  keseluruhan  meliputi modulus  kehalusan,  kadar  air,  berat volume  padat,  berat  volume  gembur, specific  gravity ,  absorbsi,  kadar  lumpur dan  keausan  agregat  dalam  indeks spesifikasi,  dalam  artian  agregat  yang
telah  diperiksa  dapat  di  masukkan  ke dalam  perencanaan  campuran  beton.
Adapun  setelah  dilakukan mix atau campuran antara agregat kasar – halus – semen – bahan tambah serat batang sagu, kemudian  dilakukan  pengujian  kuat tekan  beton  untuk  mengetahui  kekuatan dari campuran sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil pengujian kuat tekan beton
Karakteristik pemeriksaan semen Nilai Spesifikasi Berat jenis semen 3,140 3,05-3,25 Kehalusan semen # NO.100 100% 10% Kehalusan semen # NO.200 93,70% 10% Berat volume  (padat) 1146,0 kg/m3 1,1-1,4 kg/m3 Berat volume  (gembur) 1139,0 kg/m3 1,1-1,4 kg/m3 Konsistensi normal 30% 22% - 30% Waktu ikat awal 30 mnt Min 45 mnt Waktu ikat akhir 165 mnt Max 360 mnt Karakteristik pemeriksaan agregat Nilai Spesifikasi Modulus kehalusan 6,96 6,0-71 Kadar air 1,760 % ≤ 2% Berat volume padat 1663,583 kg/m3 1,2-1,75 kg/m3 Berat volume gembur 1471,131 kg/m3 1,2-1,75 kg/m3 Specific gravity 2,52 2,4-2,9 Absrosi 1,65 % ≤ 3 % Kadar lumpur 0,830 % ≤ 1 % Keausan 17,99 % ≤ 40 % Kode benda uji No Umur Pengujian (hari) Hasil Nilai Slump (mm) Standar Nilai Slump (mm) Beban Hancur (KN) Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tarik Belah Rata – Rata (Mpa) KTB 0% 1 28 83 75 – 100 395 22,36 22,36 KTB 0% 2 28 83 75 – 100 390 22,08 22,36 KTB 0% 3 28 83 75 – 100 400 22,65 22,36 KTB 2,5% 1 28 92 75 – 100 400 22,65 22,93 KTB 2,5% 2 28 92 75 – 100 410 23,21 22,93 KTB 2,5% 3 28 92 75 – 100 405 22,93 22,93 KTB 7,5% 1 28 85 75 – 100 420 23,78 24,06 KTB 7,5% 2 28 85 75 – 100 425 24,06 24,06 KTB 7,5% 3 28 85 75 – 100 430 24,35 24,06
Jumlah pengujian dalam penelitian untuk kuat tekan beton  (KTB) yakni sebanyak 15  sampel,  dengan  variasi  persentase sebanyak  5  variasi,  di  antaranya  0%, 2,5%,  7,5%,  10,0% dan 12,5%. Adapun fluktasi  grafik dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
Gambar 1 Fluktasi hasil kuat tekan
Dari  grafik  di  atas  menyatakan  bahwa setiap  penambahan  persentase  pada limbah  serat  batang  sagu  mengalami kenaikan  mutu  beton  pada  persentase 12,5%  sudah  mengalami  penurunan sehingga  dapat  disimpulkan  pemakain limbah serat batang sagu maximum 10 %
dari mutu rencana.
Tabel 3 Hasil pengujian kuat tarik belah beton
y = -485,29x 2 + 63,896x + 22 R² = 0,6327 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% M u tu Be ton ( f' c) Persentase Serat Batang Sagu
Kode benda uji No Umur Pengujian (hari) Hasil Nilai Slump (mm) Standar Nilai Slump (mm) Beban Hancur (KN) Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tarik Belah Rata – Rata (Mpa) KTB 10% 1 28 84 75 – 100 430 24,35 24,63 KTB 10% 2 28 84 75 – 100 440 24,91 24,63 KTB 10% 3 28 84 75 – 100 435 24,63 24,63 KTB12,5% 1 28 96 80 – 100 385 21,80 21,80 KTB12,5% 2 28 96 80 – 100 390 22,08 21,80 KTB12,5% 3 28 96 80 – 100 380 21,51 21,80
Kode benda uji No Umur Pengujian (hari) Hasil Nilai Slump (mm) Standar Nilai Slump (mm) Beban Hancur (KN) Kuat Tarik Belah (Mpa) Kuat Tarik Belah Rata – Rata (Mpa) KTB 0% 1 28 95 80 – 100 150 2,12 2,34 KTB 0% 2 28 90 80 – 100 165 2,34 2,34 KTB 0% 3 28 90 80 – 100 180 2,55 2,34 KTB 2,5% 1 28 90 80 – 100 190 2,69 2,85 KTB 2,5% 2 28 91 80 – 100 200 2,83 2,85 KTB 2,5% 3 28 91 80 – 100 215 3,04 2,85 KTB 5,0% 1 28 91 80 – 100 245 3,47 3,30 KTB 5,0% 2 28 82 80 – 100 230 3,26 3,30 KTB 5,0% 3 28 82 80 – 100 225 3,18 3,30 KTB 7,5% 1 28 87 80 – 100 240 3,40 3,61 KTB 7,5% 2 28 87 80 – 100 260 3,75 3,61 KTB 7,5% 3 28 87 80 – 100 265 3,68 3,61
Jumlah pengujian dalam penelitian untuk kuat tarik belah  (KTB) yakni sebanyak 18  sampel,  dengan  variasi  persentase sebanyak  6  variasi,  di  antaranya  0%, 2,5%,  5,0%  7,5%,  10,0%  dan  12,5%. Adapun fluktasi  grafik dapat dilihat pada gambar 2 berikut:
Gambar 2 Fluktasi hasil kuat tarik belah
Pada  gambar  2  menunjukkan  hubungan antara  kuat  tarik  belah  rata  –  rata  beton dan  pengaruh  serat  batang  sagu.
Berdasarkan grafik  tersebut bahwa nilai kuat tarik belah rata – rata yang diperoleh beton  tanpa  limbah  serat  batang  sagu beton  (0%)  adalah  2,34  Mpa,  2,5% sebesar  2,85  Mpa,  5,0%  sebesar  3,30
Mpa,  7,5%  sebesar  3,61  Mpa,10,00 sebesar  3,82  dan  12,5%  sebesar  3,40
Mpa.  Hal  ini  mengalami  persentase penurunan  kuat  tarik  belah  beton  pada persentase 12,5 %.
Tabel 4 Hasil pengujian kuat tarik lentur beton Kode benda uji No Umur Pengujian (hari) Hasil Nilai Slump (mm) Standar Nilai Slump (mm) Beban Hancur (KN) Kuat Tarik Belah (Mpa) Kuat Tarik Belah Rata – Rata (Mpa) KTB 10,0%  1 28 83 80 – 100 270 3,82 3,82 KTB 10,0%  2 28 83 80 – 100 265 3,75 3,82 KTB 10,0%  3 28 83 80 – 100 275 3,89 3,82 KTB 12,5%  1 28 92 80 – 100 250 3,54 3,40 KTB 12,5%  2 28 92 80 – 100 245 3,47 3,40 KTB 12,5%  3 28 92 80 – 100 225 3,18 3,40 Kode benda uji No Umur Pengujian (hari) Beban Hancur (KN) Volume balok (m3) Kuat Tarik Lentur (Mpa) Kuat Tarik Belah Rata – Rata (Mpa) KTL 0% 1 28 27000 0,0135 3,84 3,75 KTL 0% 2 28 26500 0,0135 3,77 3,75 KTL 0% 3 28 25500 0,0135 3,63 3,75 KTL 2,5% 1 28 29000 0,0135 4,12 4,17 KTL 2,5% 2 28 30500 0,0135 4,34 4,17 KTL 2,5% 3 28 28500 0,0135 4,05 4,17 KTL 5,0% 1 28 31000 0,0135 4,41 4,55 KTL 5,0% 2 28 32000 0,0135 4,55 4,55 KTL 5,0% 3 28 33000 0,0135 4,69 4,55 KTL 7,5% 1 28 33000 0,0135 4,69 4,62 KTL 7,5% 2 28 32000 0,0135 4,55 4,62 KTL 7,5% 3 28 32500 0,0135 4,62 4,62 KTL 10,0% 1 28 32500 0,0135 4,62 4,79
y = -161,76x 2 + 29,953x + 2,2748 R² = 0,9659 1,0 2,0 3,0 4,0 0,0% 2,5% 5,0% 7,5%
10,0% 12,5% T a ri k Bel a h ( f' c) Persentase Serat Batang Sagu Poly. (Series1)
Jumlah pengujian dalam penelitian untuk kuat tarik lentur  (KTL) yakni sebanyak 18  sampel,  dengan  variasi  persentase sebanyak  6  variasi,  di  antaranya  0%, 2,5%,  5,0%  7,5%,  10,0%  dan  12,5%. Adapun fluktasi  grafik dapat dilihat pada gambar 2 berikut:
Gambar 3 Fluktasi hasil kuat lentur Gambar 3 menunjukkan hubungan antara kuat  tarik  lentur  rata  –  rata  beton  dan pengaruh limbah serat batang sagu beton. Berdasarkan  grafik  tersebut  bahwa  nilai kuat tarik belah rata – rata yang diperoleh beton  tanpa  limbah  serat  batang  sagu beton (0%) 3,75 Mpa, 2,5% sebesar 4,17 Mpa,  5,0%  sebesar  4,55  Mpa,  7,5% sebesar  4,62  Mpa,  12,5%  sebesar    4,79 dan  12,50%  sebesar  3,99  Mpa.  Hal  ini mengalami  persentase  penurunan  kuat tarik lentur beton pada persentase 12,5%.
Tabel 5 Hasil pengamatan pola retak balok  beton
y = -199,34x 2 + 28,511x + 3,6715 R² = 0,874 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% Ta ri k Le n tu r ( f' c) Persentase Serat Batang Sagu
Kode benda uji No Umur Pengujian (hari) Beban Hancur (KN) Volume balok (m3) Kuat Tarik Lentur (Mpa) Kuat Tarik Belah Rata – Rata (Mpa) KTL 10,0% 2 28 35000 0,0135 4,98 4,79 KTL 10,0% 3 28 33500 0,0135 4,76 4,79 KTL 12,5% 1 28 32500 0,0135 3,85 3,99 KTL 12,5% 2 28 35000 0,0135 4,15 3,99 KTL 12,5% 3 28 33500 0,0135 3,97 3,99 Persentase Serat Sagu No Defleksi No Awal Akhir 0,00% BL 1 1 1.04 3.84 0,00% BL 1 2 1.09 3.77 0,00% BL 1 3 1.12 3.63 2,50% BL 2 1 1.44 4.12 2,50% BL 2 2 1.58 4.34 2,50% BL 2 3 1.56 4.05 5,00% BL 3 1 1.72 4.41 5,00% BL 3 2 1.81 4.55 5,00% BL 3 3 1.88 4.69 7,50% BL 4 1 2.14 4.69 7,50% BL 4 2 2.09 4.55 7,50% BL 4 3 1.88 4.69 10,00% BL 5 1 2.66 4.62 10,00% BL 5 2 2.93 4.98
Pada  Tabel  5  menunjukkan  pola  retak awal yang terjadi pada pengujian balok, Dan  pola  retak  akhir  pada  pengujian balok.  Berdasarkan tabel  tersebut bahwa pola retak awal dan akhir diperoleh beton tanpa  limbah  serat  batang  dan  beton menggunakan  serat  batang  sagu.dengan kata lain  semakin tinggi persentase yang digunakan maka semakin banyak retak – retak kecil yang terdapat pada pengujian kuat  Tarik  lentur.dimana  penambahan serat  12,5%  terjadi  retak  yang  besar karena penambahan serat sagu optimum sebesar 10%.

## 4. Penutup
4.1 Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian,  analisa  data  dan pembahasan  maka  dapat  disumpulkan sebagai berikut: a. Pengaruh serat batang sagu terhadap kuat tekan,  Beton  tanpa  serat  batang  sagu adalah  22,36  Mpa,  dengan  serat  batang sagu  2,5%  sebesar    22,93  Mpa,  5,0% sebesar  23,50 Mpa,  7,5%  sebesar  24,06 Mpa,  10%  sebesar  24,63  dan  12,5% sebesar  21,80  Mpa.  Dimana  nilai  kuat tekan  optimum  ada  pada  beton  dengan persentase serat batang sagu 10% dengan nilai sebesar 24,63 Mpa yang memenuhi mutu yang direncanakan sebesar 22 Mpa b. Pengaruh serat batang sagu terhadap tarik belah,  beton  tanpa  penambahan  serat batang sagu  (0%) adalah 2,34 Mpa, 2,5% sebesar  2,85  Mpa,  5,0%  sebesar  3,30 Mpa,  7,5%  sebesar  3,61  Mpa,  10% sebesar 3,81 Mpa dan 12,5% sebesar 3,40 Mpa. Dimana nilai tarik belah optimum ada  pada  beton  dengan  persentase  serat batang  sagu  10%  dengan  nilai  sebesar 3,81 Mpa. Dimana spesifikasi kuat tarik belah beton yaitu  8%-15% dari nilai kuat tekan.sehingga nilai kuat tarik belah beton
yang  didapatkan  memenuhi  spesifikasi yaitu  3,81%  dari  mutu  rencana  dari persentase 10% penambahan serat batang sagu c. Pengaruh serat batang sagu terhadap tarik lentur,  beton  tanpa  penambahan  serat batang  sagu    (0%)  adalah  3,75    Mpa, 2,5%  sebesar  4,17  Mpa,  5,0%  sebesar 4,55 Mpa, 7,5% sebesar 4,62 Mpa, 10% sebesar 4,79 Mpa dan 12,5% sebesar 3,99 Mpa. Dimana nilai tarik lentur optimum ada  pada  beton  dengan  persentase  serat batang  sagu  10%  dengan  nilai  sebesar 4,79  Mpa yang dimana  pada  persentase
10%  keatas  mengalami  penurunan  kuat Tarik lentur dari rencana d. Pengaruh  serat  batang  sagu  pada  pola retak  dengan    pengujian  balok  yaitu dimana  dengan  persentase  serat  yang digunakan  semakin  banyak  serat  sagu yang  digunakan  maka  semakin  banyak retak  –  retak  halus  yang  terjadi  pada balok.dimana  nilai  optimum  yang didapatkan  sebesar  10%  dari  penguian kuat  Tarik  lentur  atau  dengan  kata  lain pengamatan  pola  retak  menyusaikan persentase yang digunakan pada penguian kuat Tarik lentur
4.2 Saran
1. Disarankan untuk melanjutkan penelitian ini,  diperlukan  beberapa  koreksi  yang harus  diperhatikan  agar  dapat  dijadikan sebagai  pedoman  dan  acuan  bagi penelitian selanjutnya.
2. Disarankan  untuk  peneliti  selanjutnya agar  lebih  memperhatikan  serat    batang sagu  yang  akan  digunakan  baik  dalam proses  pemilahan  serat  batang  sagu dimensi dan panjang yg digunakan.

## Daftar Pustaka
Akbar Syafwan, R., & Annisa Hayu, G. (2020).  Pemanfaatan  Serat  Sabut Kelapa  Sebagai  Bahan  Tambah
Persentase Serat Sagu No Defleksi No Awal Akhir 10,00% BL 5 3 2.82 4.76 12,50% BL 6 1 0.65 3.85 12,50% BL 6 2 0.74 4.15 12,50% BL 6 3 0.77 3.97
Coconut  Fiber  Concrete  (Cfc) Untuk  Meningkatkan  Kuat  Tekan Dan Tarik Belah. Seminar Nasional Teknik  Sipil  Politeknik  Negeri Jakarta .
Fuad,  I.  S.,  Djohan,  B.,  &  Saputra,  M.
(2014). Pengaruh Penambahan Serat  Kulit  Durian  Terhadap  Kuat
Tekan Dan Tarik Belah Pada Mutu
Beton  K-175. Jurnal  Desiminasi Teknologi , 2 (1), 65–71.
Opirina,  L.,  Sari,  D.  P.,  &  Hanif,  M.
(2019). Pengaruh Penambahan Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)Terhadap Kuat Tarik Belah
Beton  Normal. Portal  Jurnal
Teknik Sipil , 11 (2), 16–23. http://e- jurnal.pnl.ac.id/index.php/portal/art icle/view/1522
Sobarudin,  S.,  &  Gunawan,  I.  (2019). Pengaruh  Penambahan  Limbah
Tangkai  Lada  sebagai  Bahan Tambah  Terhadap  Uji  Kuat  Tekan dan  Uji  Kuat  Tarik  Belah  Beton. FROPIL (Forum Profesional
Teknik Sipil) , 7 (2),  121–132. https://doi.org/10.33019/fropil.v7i2 .1632
Somantri,  S.,  &  Walujodjati,  E.  (2021).
Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan  Limbah  Baja  Ringan Terhadap  Uji  Kuat  Tarik  Belah pada Campuran Beton Mutu F’C 20 MPA. Jurnal  Konstruksi , 19 (2),
383–391. https://doi.org/10.33364/konstruksi /v.19-2.911